Serie Generale n. 111 del 13-5-1988
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
MINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 5 aprile 1988, n. 151
Disciplina della "gomma-base" utilizzata per la produzione della gomma da masticare. (GU Serie Generale n.111 del 13-05-1988)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 28/05/1988

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982,
riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893, relativa ai
materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con gli
alimenti;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
sopracitato che consente al Ministro della sanità di disciplinare i
materiali stessi, tenuto conto anche di eventuali pericoli risultanti
da contatto orale;
Considerato che la gomma da masticare o "chewing gum" è costituita
da una base gommosa non alimentare o "gomma-base", che supporta
ingredienti alimentari con i quali è destinata a venire a contatto;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare la "gomma-base", nonchè le
condizioni del suo impiego, in relazione alla possibile
contaminazione degli ingredienti alimentari supportati ed al contatto
orale;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 1 dicembre 1987;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Decreta:
Art. 1.
Per "gomma-base" s'intende qualsiasi preparazione di gomma
utilizzata nella fabbricazione della base gommosa per la produzione
di gomme da masticare.

Art. 2.
Per la preparazione della "gomma-base" disciplinata dal presente
decreto possono essere impiegati esclusivamente i polimeri, gli
additivi e le altre sostanze indicate nell'allegato I, alle
condizioni, limitazioni di impiego, ove previste, per le singole
sostanze.
Nell'allegato II sono riportate le caratteristiche chimico-fisiche
ed i requisiti di purezza indicati per ciascuna sostanza.

Art. 3.
Nell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1973 - Titolo I C -
Antiossidanti, è soppressa la dizione: "chewing gum, 0,1% (calcolato
sulla gomma base)", riferita agli additivi "E
321-Butilidrossitoluolo" ed "E 320-Butilidrossianisolo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addì 5 aprile 1988
Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO I
SOSTANZE CONSENTITE
NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA

I. COMPONENTI ELASTOMERICI SPECIFICI O GOMME
Gomme vegetali
Sapotacee:
Chicle:
manilkara achras mill.;
manilkara balata dubard;
manilkara chicle pittier;
manilkara zapotilla.
Gomma crown e Nispero:
manilkara achras mill.;
manilkara chicle pittier;
manilkara zapotilla.
Chicle del Venezuela:
manilkara williamsii standley.
Balata:
manilkara bidentata A.D.C.;
manilkara huberi (ducke) st.
Massaranduba:
manilkara amazonica hub.;
manilkara elata allem.
Massaranduba chocolate:
manilkara salimoesensis.
Gutta hang-kang:
palaquium leiocarpum boerl;
palaquium oblongifolium burch.
Chiquibul:
manilkara zapotilla.
Rosadinha:
micropholis.
Apocynacee:
Jelutong:
dyera costulata hook;
dyera lowii hook.
Leche caspi, sorva, sorvinha:
couma macrocarpa;
couma utilis.
Leche de vaca:
laomellia standleyi (woodson) monachino.
Pendare:
couma macrocarpa;
couma utilis.
Perillo:
couma macrocarpa;
couma utilis.
Moracee:
Leche de vaca:
Brosimum utile H.B.K. Pittier.
Tunu (tuno):
castilla fallex cook.
Euforbiacee:
Chilte:
cnidosculus elasticus lungell;
cnidosculus tepiquensis (cost et gall) mc vaugh.
Coautchouc naturale (latice hevea brasiliensis):
jevea brasiliensis muell. arg.
Gomme da sintesi
Copolimero butadiene stirene;
Copolimero isobutilene isoprene;
Copolimero acetato di vinile e laurato di vinile;
Poliisobutilene.

II. SOSTANZE AGGIUNTIVE

A) Resine:
1) Resine vegetali: resine terpeniche (polimeri dell'alfa pinene).
2) Resine da sintesi: resine terpeniche (polimeri dell'alfa
pinene, del beta pinene e del dipentene).
3) Polietilene.
4) Acetato di polivinile.
5) Esteri di resine vegetali:
5a) esteri di glicerolo con colofonia naturale;
5b) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale;
5c) esteri di glicerolo con colofonia naturale parzialmente
idrogenata;
5d) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale parzialmente
idrogenata;
5e) esteri metilici di colofonia idrogenata;
5f) esteri di glicerolo e colofonia idrogenata;
5g) esteri di glicerolo e colofonia parzialmente dimerizzata;
5h) esteri di glicerolo e colofonia polimerizzata;
5i) esteri di glicerolo e di gomma di pini diversi o gomme
resine;
5l) esteri di pentaeritrolo e di gomma di pini diversi o gomme
resine;
5m) esteri di glicerolo e di gomme resine parzialmente
idrogenate;
5n) esteri di pentaeritrolo e di gomme resine parzialmente
idrogenate;
5o) esteri metilici di gomme resine parzialmente idrogenate;
5p) esteri di glicerolo di gomme resine idrogenate;
5q) esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente dimerizzate;
5r) esteri di glicerolo di gomme resine polimerizzate;
5s) esteri di glicerolo di acidi resinici da tallolio.
B) Cere:
Cere vegetali:
cera candelilla;
cera carnauba;
cera di crusca di riso raffinata.
Cere di origine animale:
cere d'api.
Cere derivante dal petrolio o ottenute per sintesi:
paraffine raffinate;
cere microscristalline raffinate;
paraffine da sintesi raffinate.
C) Prodotti di origine animale:
Lanolina F.U.
D) Antiossidanti:


Butil-idrossi-anisolo (BHA) \ dose massima 0,1% da
Butil-idrossi-toluolo (BHT) &gt; soli o in miscela
Gallato di propile, ottile e dodecile /


Estratti di origine naturale con alto contenuto in tocoferoli.
Alfa tocoferolo da sintesi.
Gamma tocoferolo da sintesi.
Delta tocoferolo da sintesi.
(dose massima 2,5 gr/kg (0,25%) da soli o in miscela.
E) Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti:
Lecitine.
Gomma arabica.
Pectine.
Glicerolo.
Monostearato di glicerolo.
Triacetato di glicerolo (triacetina).
Gelatina animale alimentare.
Propilenglicole.
F) Prodotti di carica, supporti, agenti di scivolamento:
Burro di cacao F.U.
Carbonato di calcio o di magnesio.
Talco (silicato di magnesio).
Estratti di polvere d'alghe brune dei generi laminaria e
macrocystis.
Acido stearico.
Stearati di sodio, potassio, calcio e magnesio.
G) Ausiliari tecnologici:
Triacetina (glicerol triacetato).
Esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi
(monogliceridi acetilati).
Grassi di origine vegetale o animale idrogenati.

ALLEGATO II
REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE
CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA

I) COMPONENTI ELASTOMERI SPECIFICI O GOMME
A) GOMME NATURALI

1) Chicle.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
manilkara achras mill, manilkara balata dubard, manilkara chicle
pittier, manilkara zapotilla, manilkara chicle con odore e sapore
caratteristico.
Descrizione chimica: il chicle è costituito da una parte resinosa
ed una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 15-25%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 50-60%. Contiene, inoltre, sostanze azotate 4%
circa, acqua 10-25%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Ceneri: non meno del 2% e non più del 7% rispetto al peso secco,
determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 72-77 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0,5%.
2) Chicle del Venezuela.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
manilkara williamsii standley con un leggero odore e sapore
caratteristico.
Descrizione chimica: il chicle del Venezuela è costituito da una
parte resinosa e una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 15-20%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 45-58%.
Contiene, inoltre, sostanze azotate 3-6%, acqua 15-30%, impurezze
(perdita al lavaggio) 6-10%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Ceneri: dal 2 al 5% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 68-75 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0,5%.
3) Gomma crown e Nispero.
Descrizione: gomme ottenute dalla coagulazione del latice della
manilkara achras mill, manilkara chicle pittier, con odore e sapore
meno gradevole del chicle (zona di provenienza diversa).
Descrizione chimica: gomme costituite da una parte resinosa e una
parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 15-30% quella resinosa (fluavile,
albana) il 50-60%.
Contiene acqua 15-23%, impurezze (perdite al lavaggio) 5-10%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Ceneri: dall'1 al 3.5% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 68-75 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0,5%.
4) Pendare.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
couma macrocarpa e couma utilis, alberi della foresta amazzonica.
Insapore, ha un leggero odore caratteristico.
L'alto contenuto in resina rende questa gomma plastica
assolutamente non elastica.
La plasticità aumenta riscaldandola verso i 60-70 °C.
Descrizione chimica: prodotto costituito da parte resinosa e una
parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta 8-12%, quella resinosa (fluavile,
albana) il 85-90%, le impurezze (perdita al lavaggio) il 2-5%,
l'acqua contenuta 1-3%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Densita': 0.96-1.00.
Ceneri: 1-3.5% determinate a 550 °C.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità
massima dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0,5%.
5) Balata.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
manilkara bidentata, manilkara huberi.
Insapore e leggero odore caratteristico.
Aumenta notevolmente la plasticità a 50-60 °C.
Descrizione chimica: prodotto costituito da una parte resinosa e
una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 40-50%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 40-50%.
Contiene, inoltre, impurezze (perdite al lavaggio) 2-6%, acqua
2-3%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Densita': 0.91-0.97
Ceneri: 0.5-1.5% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 90-110 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0,5%.
6) Massaranduba.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
manilkara amazonica huberi, manilkara elata allem.
Insapore e inodore.
Descrizione chimica: prodotto costituito da una parte resinosa e
una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 30-40%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 50-65%.
Contiene, inoltre, sostanze azotate 1-3%, acqua circa 3%,
impurezze (perdita al lavaggio) 3% circa.
Densita': 0.91-0.97.
Ceneri: 0.5-1.5% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 85-95 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0,5%.
7) Gutta hang-kang.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
palaquium leiocarpum boerl, palaquium oblongifolium burch, originarie
della Malasia.
Insapore, con leggero odore caratteristico, aumenta notevolmente
la plasticità con il riscaldamento.
Descrizione chimica: gomma costituita da una parte resinosa e una
parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 45-60%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 40-45%, contiene sostanze azotate 2%, acqua
0.5-1%, impurezze (perdita al lavaggio) 3-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans.)
Densita': 0.91-0.97.
Ceneri: 1-2.5% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 90-100 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0,5%.
8) Rosadinha.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
micropholis.
È una gomma morbida simile al chicle ma di minor pregio.
Odore caratteristico, insapore.
Arbusti che crescono nella foresta amazzonica.
Descrizione chimica: la rosadinha è costituita da una parte
resinosa e una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 15-30%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 60-70%.
Contiene acqua 2-6%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans.).
Ceneri: 1-4.5% determinate a 550 °C.
Densita': 0.91-0.97.
Punto di rammollimento: 80-90 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0.5%.
9) Jelutong.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della
dyera costulata hook, dyera lowii hook (da piantagione).
Materiale non elastico ma plastico e di qualità molto costante e
raffinata poichè proviene da piantagioni.
Descrizione chimica: il jelutong è costituito da una parte
resinosa e una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 18-25%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 75-80%, contiene acqua 0.1-1%, impurezze
(perdita al lavaggio) 0.5-1%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Densita': 0.95-0.98.
Ceneri: 0.5-1.2% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 100-105 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, ulteriormente purificato, viene
ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima dell'1% e le
impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%.
10) Sorva, Sorvinha, Leche Caspi.
Descrizione: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice
della couma macrocarpa, couma utilis: prendono il nome in base alla
zona di provenienza (Sud America).
Sono gomme piuttosto rigide (a differenza del chicle e del
jelutong), inodori e insapori.
Descrizione chimica: prodotti costituiti da una parte resinosa e
una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta l'8-15%, quella resinosa (fluavile,
albana) l'82-92%.
Contengono acqua 1-3%, impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Densita': 0.96-100.
Ceneri: 0.2-2% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 100-130 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e
disidratati, vengono ad essere insolubili in acqua, con una umidità
residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0.5%.
11) Leche de Vaca.
Descrizione: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice
della brosimum utile (H.B.K.) Pittier (moracee).
Sono gomme rigide (simili a Sorva, Sorvinha, Leche Caspi),
inodori e insapori.
Descrizione chimica: prodotti costituiti da una parte resinosa e
una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta l'8-12%, quella resinosa (fluavile,
albana) l'85-95%.
Contengono acqua 1-3%, impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Densita': 0.96-100.
Ceneri: 0.2-2% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 110-120 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e
disidratati, vengono ad essere insolubili in acqua, con una umidità
residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0.5%.
12) Tunu.
Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice dalla
castilla fallex cook.
Materiale plastico abbastanza morbido con odore e leggero sapore
caratteristico.
Descrizione chimica: il tunu è costituito da una parte resinosa e
una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 25-30%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 70-75%.
Contiene acqua 2-5%, impurezze (perdita al lavaggio) 1-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Densita': 0.91-0.97.
Ceneri: 0.2-0.8% determinate a 550 °C.
Punto di rammollimento: 85-95 °C Ring and Ball.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0.5%.
13) Chilte.
Descrizione: gomma ottenuta dal latice della cnidosculus
elasticus, cnidosculus tepiquensis arbusti che crescono nel Centro
America.
Ha un odore caratteristico molto marcato.
Descrizione chimica: il chilte è costituito da una parte resinosa
e una parte gommosa.
La parte gommosa rappresenta il 15-20%, quella resinosa
(fluavile, albana) il 50-60%.
Contiene, inoltre, piccole percentuali di sostanze azotate, acqua
15-30% impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 trans).
Densita': 0.91-0.97.
Ceneri: circa 5% determinate a 550 °C.
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e
disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità
massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori
allo 0.5%.
14) Caoutchouc naturale.
Descrizione: gomma elastica da piantagione ottenuta dalla
coagulazione del latice della hevea brasiliensis.
Il latice viene raccolto con cura, filtrato, trattato, e
coagulato in ambiente controllato.
Il prodotto coagulato viene laminato, essicato con aria calda
fino ad essicamento perfetto.
I fogli di gomma così ottenuti vengono poi classificati a
secondo del grado di purezza.
Gomma elastica, perde a 0 °C l'elasticità che riacquista se
riportata a temperatura ambiente.
Scaldata a 60 °C per lungo tempo diventa plastica, ma raffreddata
riprende le sue caratteristiche elastiche.
A 140 °C diviene vischiosa, a 180 °C fonde in un liquido
nerastro.
È insolubile in acqua, in acqua calda si rigonfia e diviene
molle.
Descrizione chimica: è costituita principalmente da idrocarburi
solidi (poliisoprene 1.4 cis) 95-98% e da resine 1-3%.
Contiene piccole quantità di albuminoidi.
Densita': 0.91-0.97%.
Impurezza massima: % 0.05.
Ceneri: max % 0.60 determinate a 550 °C.
Azoto: max % 0.65 (secondo KJELDAHL).
Sostanze volatili: max 1.10.
Plasticità Wallace: 30.

B) GOMME DA SINTESI

1) Copolimero Butadiene-Stirene.
a) Gomma solida.
Descrizione: gomma ottenuta da latici contenenti un copolimero
butadiene-stirene e come emulsionanti acidi grassi alimentari.
La coagulazione viene fatta con sali alimentari.
Descrizione chimica: copolimeri ottenuti per polimerizzazione del
butadiene e dello stirene in un rapporto approssimativo di 3: 1.
Stirene combinato: da 20 a 50%.
Requisiti di purezza:
sostanze volatili % max 1.5 (principalmente acqua);
ceneri % max 1.5 determinato a 550 °C;
sapone residuo % max 0.5;
stirene residuo base gommosa meno di 1 ppm;
Butadiene residuo nullo.
b) Latice.
Descrizione: latice costituito da un copolimero butadiene-stirene.
Descrizione chimica: copolimeri ottenuti polimerizzando a caldo
butadiene e stirene in un rapporto approssimativo di 3: 1, impiegando
saponi di acidi grassi come emulsionanti.
Solidi totali %: 26-45.
PH: 9.5-11.5.
Densità del latice: 0.99-1.00.
Stirene combinato %: 22.5-48.
Stirene residuo max %: 0.12 prima della coagulazione.
Prodotto purificato: il latice deve essere sottoposto ad un
opportuno trattamento termico, ad un lavaggio idoneo a eliminare i
catalizzatori ed agenti emulsionanti e coagulato con sali alimentari.
Le caratteristiche ed i requisiti di purezza del prodotto così
ottenuto rispecchiano quelli della gomma solida (vedi precedente
punto a), ad eccezione del contenuto in acqua.
I coaguli ottenuti non vengono essicati poichè utilizzati subito
nel processo produttivo delle gomme basi.
In questa fase si ha l'eliminazione completa dell'acqua.
2) Copolimero isobutilene-isoprene.
Descrizione: gomma solida inodore e insapore esente da sostanze
tossiche e da antiossidanti, nonchè resistente all'ozono ed ai
grassi animali e vegetali.
Descrizione chimica: copolimero ottenuto per polimerizzazione
dell'isobutilene e dell'isoprene (C4 H8 )n (C5 H8 ) n, si decompone a
più di 250 °C.
Peso specifico: 0.92.
Viscosità ML-8" 100 °C: 70.
Requisiti di purezza:
Sostanze volatili % max 0.30;


Sostanze totali % max 0.50 \
&gt; determinate a 550 °C.
Ceneri solubili in HCL % max 0.05 /


3) Copolimero acetato di vinile e laurato di vinile.
Descrizione: copolimero termoplastico inodore, insapore e
incolore.
Descrizione chimica: ottenuto per polimerizzazione del vinil
acetato e vinil laurato.
(CH2 = CH - COO CH3 )n (CH2 = CH - COO (CH2 )10 CH3 )n
Viscosità (DIN 4 sec) ca. 130-170.
Requisiti di purezza:
n. di acidità max 0.5 (mg KOH/g);
sostanze volatili % max 1.0;
metalli pesanti totali max 20 ppm;
piombo max 3 ppm;
Arsenico (come As2 O3 ) max 1 ppm.
4) Poliisobutilene.
Descrizione: polimero termoplastico, incolore, inodore, insapore,
esente da sostanze tossiche e da antiossidanti, con ottima resistenza
all'invecchiamento.
Insolubile in alcooli, esteri e chetoni, solubile in idrocarburi
e idrocarburi clorurati.
Descrizione chimica: polimero dell'isobutilene (C4 H8 )n .
Peso specifico: 0.92.
Peso molecolare minimo: 37.000 (flory).
Sostanze volatili: meno del 3%.
Ceneri: da 0.03 al 2.5% determinate a 550 °C.

II) SOSTANZE AGGIUNTIVE
A) RESINE

1) Resine vegetali terpeniche.
Descrizione: polimeri termoplastici a basso peso molecolare con
ottima resistenza all'ossidazione, insolubili in acqua, solubili nei
solventi alifatici, aromatici e solventi clorurati.
Descrizione chimica: polimeri dell'alfa pinene (C10 H16 )n aventi
un punto di rammollimento minimo di 155 °C determinato con il metodo
capillare USP.
2) Resine da sintesi.
Descrizione: polimeri termoplastici con ottima resistenza
all'ossidazione.
Insolubili in acqua, solubili nei solventi alifatici, aromatici e
solventi clorurati.
Descrizione chimica: polimeri ottenuti per polimerizzazione
dell'alfa pinene, beta pinene e o del dipentene (C10 H16 )n .
Peso molecolare: circa 1100.
Peso specifico: 0.98.
Punto di infiammabilita': superiore a 204 °C.
Punto di rammollimento: circa 115 °C Ring and Ball.
Requisiti di purezza:
N. di acidità inferiore a 5 (mg KOH/g).
N. di saponificazione inferiore a 5 (mg KOH/g).
Colore inferiore a 4 (scala Gardner).
3) Polietilene.
Descrizione: prodotto plastico in polvere o granuli bianchi,
inodore e insapore. Resina semirigida con ottime caratteristiche di
inerzia chimica.
A temperature ambiente non è solubile nei solventi. Solubile a
60 °C nei solventi alifatici e aromatici.
Descrizione chimica: ottenuto per polimerizzazione dell'etilene.
Peso molecolare: da 2000 a 21000.
Densita': 0.92.
Conforme a decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive
modificazioni e aggiornamenti.
4) Acetato di polivinile.
Descrizione: materia plastica altamente resistente
all'ivecchiamento, inodore e insapore.
Esposta all'acqua tende ad assorbirla.
A 25 °C l'assorbimento d'acqua dopo 7 giorni di esposizione è
del 5%.
È solubile in acetone, alcool, acido acetico, toluene,
idrocarburi clorurati; è insolubile in idrocarburi alifatici,
xilene, alcooli superiori.
Descrizione chimica: omopolimero ottenuto per polimerizzazione
dell'acetato di vinile.
(CH2 = CH.O.CO.CH3 )n .
Peso molecolare minimo: 15.000.
Peso specifico: ca. 1.17.
5) Esteri di resine vegetali.
5a) Esteri di glicerolo con colofonia naturale.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso
e un minimo odore (purificate in corrente di vapore).
Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della
colofonia naturale con glicerolo.
RCOO-CH2
│
RCOO-CH
│
RCOO-CH2
La colofonia è una resina naturale composta principalmente da
acidi resinosi 88-92%; prodotti di ossidazione di questi acidi 4-6%;
sostanze insaponificabili 2-5%.
Punto di rammollimento: 88-96 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.08.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
colore: WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5b) Esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso
e un minimo odore (purificati in corrente di vapore).
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della
colofonia naturale con pentaeritrolo.
RCOOH2 C CH2 OOCR
\ /
C
/ \
RCOOH2 CH2 OOCR
Punto di rammollimento: 109-116 °C (metodo a goccia).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 6-16 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5c) Esteri di glicerolo con colofonia naturale parzialmente
idrogenata.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare le
stabilità alla ossidazione.
Purificati in corrente di vapore.
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della
colofonia, parzialmente idrogenata ad alte temperature per aumentarne
la resistenza all'ossidazione, con glicerolo.
Punto di rammollimento: 79-88 °C (metodo a goccia).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 3-10 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5d) Esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale parzialmente
idrogenata.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare la
stabilità alla ossidazione.
Purificati in corrente di vapore.
Insolubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della
colofonia, parzialmente idrogenata ad alte termperature per
aumentarne la resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo.
Punto di rammollimento: 102-110 °C (metodo a goccia).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 7-18 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5e) Esteri metilici di colofonia idrogenata.
Descrizione: resina liquida di colore ambra ottenuta con un
procedimento speciale per aumentarne la stabilità.
Deodorizzata con un trattamento particolare in corrente di vapore
per assicurarne un minimo odore.
Solubile in idrocarburi alifatici, aromatici, esteri e solventi
clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione della
colofonia idrogenata ad alte temperature per aumentare la stabilità
all'ossidazione, con alcool metilico.
R COO CH3 .
Densita': 1.02.
Viscosita': Z-Z4 (Gardner-Holdt a 25 °C).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 4-8 (mg KOH/g)
n. di saponificazione 160 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5f) Esteri di colofonia idrogenata e glicerolo.
Descrizione: resina termoplastica ottenuta con procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di
acidità, un minimo odore (purificato in corrente di vapore) ed una
eccellente resistenza all'ossidazione.
Solubile in idrocarburi alifatici aromatici esteri e solventi
clorurati.
Insolubile in acqua e alcool etilico.
Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione della
colofonia naturale idrogenata con glicerolo.
L'idrogenazione della colofonia porta ad ottenere un prodotto
molto più stabile all'ossidazione.
Punto di rammollimento: 79-86 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.06.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 3-6 (mg KOH/g)
colore max WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5g) Esteri di colofonia parzialmente dimerizzata e glicerolo .
Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con un
procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso
numero di acidità, ed una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Sono praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici, aromatici, esteri e solventi
clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: sono ottenuti dalla colofonia naturale
modificata e glicerolo.
La colofonia viene dimerizzata con processi particolari per
ottenere un prodotto con caratteristiche simili a quelli della
colofonia idrogenata per quanto riguarda la resistenza
all'ossidazione.
Punto di rammollimento: 109-119 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.09.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5h) Esteri di colofonia polimerizzata e glicerolo.
Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità
e una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici e aromatici, esteri e solventi
clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: sono ottenuti dalla colofonia naturale
polimerizzata e glicerolo.
La polimerizzazione della colofonia permette di ottenere dei
prodotti con un alto punto di rammollimento ed un'ottima resistenza
alla ossidazione.
Punto di rammollimento: 90-126 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.09.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 3-12 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5i) Esteri di glicerolo di gomma di pini diversi o gomme resine.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso
e un minimo odore (purificati in corrente di vapore).
Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle
gomme resine con glicerolo.
RCOO-CH2
│
RCOO-CH
│
RCOO-CH2
Le gomme resine sono resine naturali, come la colofonia,
provenienti da pini diversi dal pino marittimo e costituite, come la
colofonia, principalmente da acidi resinosi 88-92%; prodotti di
ossidazione di questi acidi 4-6%; sostanze insaponificabili 2-5%.
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Punto di rammollimento: 88-96 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.08.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
colore WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5l) Esteri di pentaeritrolo di gomma di pini diversi o gomme
resine.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso
e un minimo odore (purificati in corrente di vapore).
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle
gomme resine con pentaeritrolo.
RCOOH2 C CH2 OOCR
\ /
C
/ \
RCOOH2 CH2 OOCR
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Punto di rammollimento: 109-116 °C (metodo a goccia).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 6-16 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5m) Esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente idrogenate.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare la
stabilità alla ossidazione.
Purificati in corrente di vapore.
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle
gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per
aumentarne la resistenza all'ossidazione, con glicerolo.
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Punto di rammollimento: 79-88 °C (metodo a goccia).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 3-10 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5n) Esteri di pentaeritrolo di gomme resine parzialmente
idrogenate.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento
speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare le
stabilità alla ossidazione.
Purificate in corrente di vapore.
Insolubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle
gomme resine, parzialmente idrogenate ad alte temperature per
aumentare la resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo.
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Punto di rammollimento: 102-110 °C (metodo a goccia).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 7-18 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5o) Esteri metilici di gomme resine parzialmente idrogenate.
Descrizione: resina liquida di colore ambra ottenuta con un
procedimento speciale per aumentarne la stabilità.
Deodorizzata con un trattamento particolare in corrente di vapore
per assicurarne un minimo odore.
Solubile in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubile in acqua.
Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione delle
gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per
aumentare la stabilità all'ossidazione, con alcool metilico.
R COO CH3 .
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Densita': 1.02.
Viscosita': Z-Z4 (Gardner-Holdt a 25 °C).
Requisiti di purezza:
n. di acidità 4-8 (mg KOH/g)
n. di saponificazione 160 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5p) Esteri di glicerolo di gomme resine idrogenate.
Descrizione: resina termoplastica ottenuta con procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di
acidità, un minimo odore (purificato in corrente di vapore) ed una
eccellente resistenza all'ossidazione.
Solubile in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e
solventi clorurati.
Insolubile in acqua e alcool etilico.
Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione delle
gomme resine idrogenate con glicerolo.
L'idrogenazione delle gomme resine porta ad ottenere un prodotto
molto più stabile alla ossidazione.
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Punto di rammollimento: 79-86 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.06.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 3-6 (mg KOH/g)
colore max WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5q) Esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente dimerizzate.
Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con un
procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso
numero di acidità, ed una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Sono praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici e aromatici, in esteri e solventi
clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: sono ottenuti dalle gomme resine modificate e
glicerolo.
Le gomme resine vengono dimerizzate con processi particolari per
ottenere un prodotto con caratteristiche simili a quelli delle gomme
resine idrogenate per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione.
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Punto di rammollimento: 109-119 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.09.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5r) Esteri di glicerolo di gomme resine polimerizzate.
Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con procedimento
speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità
ed una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici e aromatici, in esteri e solventi
clorurati.
Insolubili in acqua.
Descrizione chimica: sono ottenuti dalle gomme resine naturali
polimerizzate e glicerolo.
La polimerizzazione delle gomme resine permette di ottenere dei
prodotti con un alto punto di rammollimento ed un'ottima resistenza
all'ossidazione.
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere
di colofonia corrispondente, vale a dire:
Punto di rammollimento: 90-126 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.09.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 3-12 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
5s) Esteri di glicerolo di acidi resinici da tallolio.
Descrizione: resine termoplastiche ottenute da colofonia da
tallolio purificata.
La colofonia da tallolio è ottenuta dalla distillazione
frazionata del tallolio.
Il procedimento successivo di esterificazione è uguale a quello
delle altre resine e porta ad avere prodotti con un basso numero di
acidità e un minimo odore.
Vengono deodorizzate in corrente di vapore.
La solubilità è analoga a quella delle altre resine.
Descrizione chimica: ottenute per esterificazione della colofonia
da tallonio purificato con glicerolo.
Punto di rammollimento: 72-85 °C (metodo a goccia).
Densita': 1.06.
Requisiti di purezza:
n. di acidità 5-12 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

B) CERE

1) Cere vegetali
a) Cera candelilla
Descrizione: cera ottenuta dalla pianta euphorbia antisyphilitica
(euforliacee) Messico.
Insolubille in acqua.
Solubile in acetone, benzene.
Densita': 0.950-0.990
Punto di fusione: 68-70°C
Requisiti di purezza:
n. di acidità 10-20 (mg KOH/g)
ceneri % 0.7 determinate a 550 °C
n. di saponificazione 50-65 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.
b) Cera carnauba E 903
Descrizione: cera brasiliana ottenuta dall'albero copernicia
cerifera o copernicia prunifera.
Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive
modificazioni e aggiornamenti.
c) Cera di crusca di riso raffinata
Descrizione: cera in scaglie bianco-giallognolo ricavata per
purificazione della cera di crusca di riso grezza.
2) Cere di origine animale
Cera d'api E 901
Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive
modificazioni e aggiornamenti.
3) Cere derivate dal petrolio o ottenute per sintesi.
a) Paraffine raffinate: E 905
Esenti da idrocarburi policiclici aromatici, da acido solforico e
da acidi organici.
Punto di fusione da 52-68 °C.
Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive
modificazioni e aggiornamenti.
b) Cere microcristalline raffinate: E 907
Esenti da idrocarburi policiclici aromatici, da acido solforico e
da acidi organici.
Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive
modificazioni e aggiornamenti.
c) Paraffine da sintesi raffinate
Descrizione: cere dure ad alto punto di fusione, bianche, inodori
e insapori, chimicamente inerti.
Insolubili in acqua.
Esenti da idrocarburi aromatici.
Descrizione chimica: paraffine da sintesi ottenute con il processo
Fischer-Tropsch.
Formula chimica generale: Cn H2n+2
Formula molecolare media: C55 H112
Peso molecolare medio: 750
Punto di fusione: 94-108 °C
Densita': 0,95
Penetrazione a 25 °C: 2

C) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Lanolina F.U.
Descrizione: grasso di lana depurato con consistenza di unguento
attaccaticcio bianco-giallognolo con caratteristico odore non
disgustoso.
Insolubile, ma miscibile con acqua senza separarsi.
La lanolina pura anidra deve contenere solo tracce di umidità e
le ceneri non superiori allo 0,05%.
Non deve reagire acida alla carta del tornasole come da
farmacopea ufficiale 5a edizione.
Requisiti di purezza: secondo F.U. 9a edizione.

D) ANTIOSSIDANTI


Butil-idrossi-anisolo (BHA) . . . . . . . . . . . . . . E 320
Butil-idrossi-toluolo (BHT) . . . . . . . . . . . . . . E 321
Gallato di propile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 310
Gallato di ottile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 311
Gallato di dodecile . . . . . . . . . . . . . . . . . E 312
Estratti di origine naturale con alto contenuto di
tocoferoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 306
Alfa tocoferolo da sintesi . . . . . . . . . . . . . .E 307
Gamma tocoferolo da sintesi . . . . . . . . . . . . E 308
Delta tocoferolo da sintesi . . . . . . . . . . . . . . E 309


Conformi a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive
modificazioni e aggiornamenti.

E) EMULSIONANTI, STABILIZZANTI, ADDENSANTI, GELIFICANTI


Lecitine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 322
Gomma arabica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 414
Pectine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 440
Monostearato di glicerolo . . . . . . . . . . . . . . . E 471


Esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E 472 a
gelatina animale alimentare (conforme a decreto ministeriale 31 marzo
1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.
Grassi di origine vegetale o animale idrogenati
Caratteristiche tipiche:
punto di scorrimento 50-60 °C
n. di iodio max 5
n. di perossidi max 2
n. di acidità (in acido oleico) max 0.30
presenza sesamo positiva
Triacetina
Descrizione: liquido incolore e inodore approvato come solvente
alimentare nel Regno Unito, negli USA ed in molti altri Paesi.
Solvente per antibiotici e fungicidi.
Descrizione chimica: triacetato di glicerolo C9 H14 O6 ottenuto
per acetilazione del glicerolo.
Peso molecolare: 218,2
Peso specifico (15.5 °C): 1.160-1.170
Indice di rifrazione (nD 20): 1.430-1.434
Punto di ebollizione (1013) m bar): 258 °C
Requisiti di purezza:
ceneri % max 0.02 determinate a 550 °C
umidità % max 0.1
n. di acidità max 0,1 (mg KOH/g)
n. di saponificazione 765-774 (mg KOH/g)
colore (Hazen) max 15

F) PRODOTTI DI CARICA, SUPPORTO, AGENTI DI SCIVOLAMENTO

1) Burro di cacao F.U.
Descrizione: sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti
di semi di cacao e conforme alle disposizioni della legge 30 aprile
1976, n. 351, e successive modificazioni e aggiornamenti.
Requisiti di purezza: secondo F.U.
2) Carbonato di calcio
Descrizione: polvere bianca microcristallina
Descrizione chimica: polvere micronizzata ottenuta da calcite di
elevata purezza.

titolo (come CaCO3 ) .... % 99.8
SIO2 .....................% 0,02
Fe2 O3 ...................% 0,03
Al2 O3 ...................% 0,01
Acqua ....................% 0,05 - 0.2

Zinco, rame, piombo, arsenico e antimonio Assenti.
Requisiti di purezza: secondo U.S.P.
3) Carbonato di magnesio
Descrizione: polvere bianca contenente il 40-42% di Mg O
Requisiti di purezza: secondo F.U.
4) Talco (silicato di magnesio)
Descrizione: polvere micronizzata bianca insolubile in acqua.
Descrizione chimica:

SIO2 .....................% 60-62
MgO ......................% 30-35
Fe2 O3 ...................% 1.1
Al2 O3 ...................% 2.1
Ca O......................% 0.6
densità apparente 0.78
Requisiti di purezza:
piombo 2 ppm
rame 4 ppm
zinco 4 ppm
arsenico e antimonio 1 ppm
Il materiale è, inoltre, esente da fibre di asbesto;
determinazione effettuata secondo il metodo CTFA J 4-1 della Cosmetic
Toiletry and Fragrance Association Inc. consistente in esami
microscopici e diffrattometrici.
5) Acido stearico
Descrizione: scaglie biancastre leggermente untuose.
Descrizione chimica: la composizione approssimativa e':
C14 5%, C16 30%, C18 65%.


n. di saponificazione: 201-207 (mg KOH/g)
n. di acidita': 200-207 (mg KOH/g)
0-1


6) Stearato di sodio, potassio, calcio e magnesio
Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive
modificazioni e aggiornamenti.
Requisiti di purezza:
stearato di sodio e magnesio secondo F.U. 9a edizione.
stearato di calcio secondo N.F. 16a edizione.